Thermoelektriselie Gesetzmessigkeiteii bei Legierungen 



17 



Die Figur 7 endlich enthält das Sy- 

 stem Bi Sb, über die nicht weniger als 

 4 ausführliche Untersuchungen vorliegen, 

 nämlich von Bequerel (1), Hütchins (8), 

 Haken (20) und Smith (26). In Atoni{)ro- 

 zente umgerechnet geben alle ül^erein- 

 stiramend für die Thermokraft ein Mini- 

 mum bei etwa 10 "/o Sb und dann bis 

 an das reine Sb, eine fast gerade Linie. 

 Die Werte der Figur sind die von Ha- 

 ken, welcher, wie aus den Leitfähigkeiten 

 zu schliessen ist, etwas reineres Material 

 gehabt hat als noch etwas später Smith. 

 Die beigegebene Leitfähigkeitskurve ist 

 im grossen ganzen eine Kettenlinie und 

 zeigt wie die thermische Analyse auf 

 gegenseitige Lösligkeit der Komponenten. 

 Die LTrsache zu dem Knie, das bei ver- 

 schiedenen Autoren etwas verschieden 

 liegt, ist jedoch noch nicht festgestellt 

 worden. 



Volt 10 ~ 



Grad' 



Ni 











A 









Cii Zn 











CuMi) 





Fe Ni 







A g Pd 



J 









A g Pt 



r / 



(+) 



















Sil y 















- 2 



0 ■" 



II 21) 40 r,0 8U 100 



100 XO 60 JO 20 0 



Atomprozeut. 



Fig. 6. 



20 



-30 



40 



,50 



Volt 10' 



Bi-Sl) Legierungen. 



-f 40 



— 40 



-80 











A 

















e 





-i 











J 

 / 











) 



\ 





















1 w 



;i;o S(i 100 



Aiompi'ozeut Sb, 



Fig. 7. 



mit Pd, Rh mit Pt, Ir mit Pt 

 Mn, Sb mit Bi u. s. w. 



AUgemelne und spezielle 

 Gesetzmessigkeiten im Ver- 

 lauf der Thermokraft- 

 kurven. 



Aus der Diskussion der experi- 

 mentellen Ergebnisse gehen die fol- 

 genden allgemeinen Gesetzmässig- 

 keiten als wahrscheinlich hervor: 



1) Für den Gang der Thermo- 

 kraftkurven der binären Mischkri- 

 stalllegierungen im Atoniprozentdia- 

 gramme (und etwa ebenso gut auch 

 im Volumenprozentdiagramme) sind 

 bei tieferen Temperaturen zwei Mög- 

 lichkeiten vorliauden : 



a) entweder gehen die Kurven 

 sogleich geradlinig aus wie bei Pt 

 (?), Fe mit Ni, Ni mit Cu (?), Pd mit Ag, C!u mit 



